130 



F. Rinne, Physikalisch-chemische Bemerkungen 



der Erstarrungspunkt einer Eisensclimelze erniedrigt ^ Daher 

 zieht sich von A eine Linie AE nach rechts abwärts. Ent- 

 sprechend kommt eine Kurve von dem unbekannten Schmelz- 

 punkt B reinen Kohlenstoffs (C 100 7o) , die sich also nach 

 links neigt. In E, dem eutektischen Punkte, treffen sich die 

 beiden Linien. Er ist gekennzeichnet durch C = 4,3 7o und 

 die Temperatur von 1130°. 



Der Erstarrungsvorgang läßt sich nun ganz einfach unter 

 dem Gesichtspunkte auffassen, daß die Schmelze bei ihrer 

 Abkühlung gcAvissermaßen der Zusammensetzung des eutek- 

 tischen, durch die Lage von E gekennzeichneten Gemisches 

 zustrebt. Ist ihr Gehalt an C größer als 4,3 "/o^ so scheidet 

 sie beim Erkalten zunächst die über 4,3 7o vorhandene 

 C-Menge als Graphit aus, um eben das eutektische Normal- 

 gemisch mit 4,3 C zu erreichen. Ist der Gehalt der 

 Schmelze kleiner als 4,3 7o C , ist also Eisen im Überschuß 

 gegenüber dem eutektischen Gemisch zugegen, so wird beim 

 Erkalten Eisen ausgesondert, wobei als Besonderheit zu ver- 

 merken ist, daß das sich ausscheidende Eisen etwas C in 

 fester Lösung enthält. Angenommen nun, es sei. z. B. durch 

 C-Aussonderung, die Zusammensetzung des Eutektikums er- 

 reicht; dann wird diese Restschmelze bei konstanter Tem- 

 peratur und gleichbleibender Zusammensetzung fest. 



In der Skizze Fig. 8 bedeutet hiernach das Gebiet ober- 

 halb A E B vollkommene Schmelze , die Linie B E Ausschei- 

 dung von Graphit, die Linie AE Ausscheidung von Eisen 

 mit C in fester Lösung, also von Carboferrit. 



Eine Eisenschmelze mit z. B. 5,6 C und in einer Tem- 

 peratur von 1600° wird durch den Schnittpunkt der Verti- 

 kalen 5,6 (nicht gezeichnet, also zwischen 5 und 6 zu denken) 

 mit der 1600°-IIorizontalen gekennzeichnet, ihre Erkaltung 

 durch ein Wandern dieses Punktes auf der 5, 6- Vertikalen nach 

 unten. Bei etwa 1260° triffst man auf die Kurve der Graphit- 

 ausscheidung in g, d. h. es beginnt bei weiterer Abkühlung 

 Graphit auszukristallisieren : der vorher homogene Fluß wan- 

 delt sich in einen Brei um, aus Graphitkristallen und Schmelze 



^ Genauer gesagt, die Verfestigung vollzieht sich innerhalb eines 

 Temperaturintervalls, dessen Beginn gegenüber dem Schmelzpunkte des 

 reinen Eisens tiefer liegt. 



